Carbone. 65,92 % O2, thémogène. 3,82 %, 5,11 % ôn a souvent. 28,20 % 28,38 % 10,00 % 9,99 %

Enrorement de l'alun et matte –)e d'alun du liège est entièrement analogue à celui du schiste aluné; toutefois, on ne trouve, dans quelques exploitations que le rendement le plus élevé s'obtenait en combinant ensemble, d'une certaine manière, l'efflorescence et le grillage, par exemple, le procédé adopté est le suivant : La matière, formée d'un mélange de minerais de vitriol et d'alun, est étalée, sous une épaisseur de 30 centimètres environ, sur des plates-formes, composées d'argile et traversées par de nombreuses carreau en briques, auxquels correspondent des cheminées d'une hauteur convenable. Dans les bassins ainsi disposés, les minerais restent exposés, pendant quatre à six mois, à toutes les variations atmosphériques, au vent, à la pluie. Durant toute cette période, on s'attache principalement à rendre l'efflorescence aussi régulière que possible et à empêcher que la température ne s'élève au point de produire l'inflammation du minerai. On arrive à ce résultat, en agissant sur le tirage des fourneaux et des cheminées, en pratiquant des brèches, dans les parties où l'on constate une trop grande élévation de température, et enfin en ayant recours à des injections d'eau sur les points où l'on observe le feu.
La spécificité des vapeurs, qui s'échappent des cheminées, leur quantité et leur température constituent autant d'indices, d'après lesquels se guide l'ouvrier, chargé de la direction de l'opération.
Après la période d'exposition à l'air, c'est-à-dire au bout de six mois environ, on procède à une première lixiviation; puis, les matières lessivées sont de nouveau lues et exposées à l'air, pendant un mois, après quoi elles sont soumises à une seconde lixiviation, suivie elle-même d'une troisième exposition à l'air, qui donne lieu à un dernier lessivage. 